SÉANCE DU 3 MARS^igoa. ^/.j 



Composition des aciers. Coefficients moyens de dilatation de 



*^- ^'"- Si. Ph. S. 15° à 200°.. 200» à 500°. 



0,0.;! 0,01 o,o3 o,oi3 o,023 n,Sxio-» i4,3x.o- 17,0x70-^ 24,5x.o-« Entre 880" et oSoo 



o,oo 0,04 0,00 0,010 0,010 ;i,5 i4,5 17 5 o^\ f-'iireoao etgSo". 



0,64 o,.2 o,i4 o,ooq 0,0.0 12. ,4, 6 5 23 3 Entre Soo" et gSo». 



0,93 o,.o o,o5 o,oo5 oio.o nie ,1,1 ,al lA Entre 720° et gSo». 



1,23 0,10 0,08 



o,ooo 0,009 i'i9 



i,ao o,oi| 0,09 0,010 0,010 11,5 14,9 



3,5o o,o3 0,07 o,oo5 0,010 11,2 142 



« On voit que les coefficients de dilatation, qui augmentent quand la 

 température s'élève, restent presque rigoureusement égaux pour les 

 diverses teneurs en carbone jusqu'à 65o°. Ce résultat est conforme à ceux 

 obtenus par M. H. Le Chatelier. Le fait que du fer à peu près pur se 

 dilate de la même façon qu'une fonte blanche contenant 3, 5o pour 100 de 

 carbone, soit près de 5o pour 100 de carbure de fer Fe^C (cémentite), 

 semble indiquer que le fer et le carbure de fer ont sensiblement le même 

 coefficient de dilatation. 



» Au-dessus de la zone de transformation, on retrouve des coefficients 

 de dilatation à peu près égaux pour les aciers contenant moins de o,85 de 

 carbone; au-dessus de cette teneur, les coefficients sont beaucoup plus 

 élevés, mais il est possible que les transformations ne se terminent com- 

 plètement qu'à une température bien supérieure à 700° et interviennent par 

 suite dans ces valeurs numériques. 



» Pour les aciers au nickel, nous signalerons seulement les résultats 

 obtenus sur un certain nombre de métaux pour lesquels le point de trans- 

 formation est inférieur à la température, qui par conséquent ne subissent 

 pas de transformation au cours des expériences (aciers réversibles de 

 M. Guillaume). 



Composition des aciers n cr ■ , , ■■, 



"^ Coefficients moyens de dilatation entre : 



^'- ^- *'"■ 15° et 100°. 100° et 200°. 200° et 400°. 400° et 600°. 600° et 900°. 



'^ °'^' "'^'^ ..,ox.o-« i8,ox.o- .8,7X10- 22,0X10- 23,ox.o- 



28,9 0,35 0,36 10,0 21 5 iQ o -,„ ^ 



3o,. 0,35 0,34 05 ;4o q's ' "''^ 



34.7 o,36 036 20 2'5 \V,5 '^'^ ""'^ 



f-' «'39 0,39 ,;5 ^,'5 :5 ?'o' i:'i 



îii "'^9 °'f 8'° >4o .80 ,Vl ni 



35.8 o,3i 0,69 2,5 25 .2 5 '875 ,1^1 



37.4 o,3o 0,69 2,5 ,5 85 p'?5 i'3 

 '^') ''°' °'79 .2,5 x8 5 .975 IVo \tr, 

 ^9>4 0,99 0,89 .1,0 ,2 5 .9,0 oô's 1,'° 



34.5 0,97 0,84 3,0 3;5 .3;o ;8;75 26,'? 



C. R,, 1902, 1" Semestre. (T. C.\.XX1V, N° 9.) 7I 



